230 
J. Soellner, Ueber das Auftreten 
NaA10 2 wird von Diopsid in geringer Menge aufgenommen, 
wie folgender Versuch beweist: 
Zu 19.5 g CaMgSi 2 0 6 wurden 5 g käufliches Na A10 2 (= 25°/o) 
gemischt und einer Temperatur von zuerst l 300 °, dann 800 0 durch 
10 Stunden hindurch ausgesetzt. Es entstanden neben stark doppel- 
brechenden Kristallskeletten, welche durch Ausziehen mit heißem 
Wasser leicht sich entfernen ließen , Diopside mit einem Aus- 
löschungsmaximum c y‘ von 39 — 41°. Der Tonerdegehalt drückte 
die Schiefe der Auslöschung offenbar hinauf. In dem wässerigen 
Auszug befand sich noch feines NaA10 2 . Die Versuche hierüber 
wären fortzusetzen. 
Resultat: 
1. Diopsid kann aus dem Schmelzfluß bis etwa 5°/o Jadeit 
aufnehmen, ohne daß eine wesentliche Änderung der optischen Eigen- 
schaften (Auslöschungsschiefe, Lichtbrechung) eintritt. 
2. Jadeit kristallisiert „frei“ nicht ans, auch nicht bei 
Zusatz von Kristallisatoren, wie Wolfram säure, molybdän- 
saures Na t r i u m u. a. 
3. Bei mehr als 5°/o Jadeitzusatz zur Diopsidmischuug kri- 
stallisiert Diopsid und daneben bildet sich eine kleinkörnige Grund- 
masse, bestehend aus Diopsid und Jadeit (+ Diopsid) mit 
Glas. Das Glas drückt die Schmelzpunkte herab , so daß die 
Kurven in Wirklichkeit um etwa 20 0 höher zu liegen kämen. 
4. Aus einer Na Al 0,-Schmelze scheint Diopsid A1 2 0 3 auf- 
zunehmen und kristallisiert dann in Nadeln mit einer etwas höheren 
Auslöschungsschiefe als 39°. 
Mineralogisches Institut des Hofrats C. Doelter der k. k. Univer- 
sität Wien. 
Ueber das Auftreten von Essexit im Kaiserstuhl. 
Von J. Soellner in Freiburg i. Br. 
Die Essexite wei’den von Rosenbusch 1 definiert als „liypidio- 
morphkörnige Tiefengesteine, welche bei beträchtlichem Gehalt an 
farbigen Gemengteilen durch die Vorherrschaft eines basischen 
Kalknatronfeldspates in Verbindung mit einem Pyroxenmineral bei 
völliger Abwesenheit des Quarzes und einem der Menge nach 
wechselnden Gehalt an Orthoklas und Mineralien der Nephelin- 
gruppe neben dem Kalknatronfeldspat, von barkevikitischem Am- 
phibol und braunem Biotit neben dem Pyroxen stofflich charakte- 
risiert sind. Titanhaltiger Magnetit und Apatit liefern die reich- 
lichen Nebengemengteile. Olivin ist ein sehr, fast allgemein ver- 
breiteter, Titanit ein nicht gerade seltener Übergemengteil“. 
1 Rosenbusch, H., Mikr. Physiogr. IV. Aufl. II, 1. p. 391. 
